194 



und die beiden Krystalle sind vollständig durcheinander gewachsen. Die 

 Winkelwerthe konnten nur in einigermassen weiten Grenzen ermittelt wer- 

 den, da die Flächen mehrfache Reflexe gaben. In der folgenden Tabelle ist 

 n = der Anzahl der gemessenen Kanten, +d = Mitteldifferenz der einzel- 

 nen Werthe, k = der Anzahl der gemessenen Krystalle. 



m : m' — (110) 

 m: ß = (110) 

 ß : ß' ^ (016) 

 a :a' = (0.1.24) 

 a : ß = (0.1.24) 

 ß : c = (016) 

 m^ : m Zwillingsw. 



(ITO) 

 (016) 



(0Ï6) 

 (0.1.24) 

 (016) 

 (001) 



obs. n 



68° 55' 20 



83 47 7 



22 26 2 



6 22 1 



8 7 2 



8 44caca 3 



91 24 4 



+ d 



calc. 



22' 



1 * 



2 22° 4' 4' 

 1 5 34 54 

 1 8 14 35 

 1 11 2 2 



11 



32 

 37 

 22 1 90 40 12 



Die chemische Zusammensetzung dieses Arsenopyrit hat Herr Josef 

 LoczKA ermittelt : 



Fe — .- .- .„_ — - 34.58 



As - - ... ... .- ... 42.38 



Sh ... ... -_. ... _._ ... 0.14 



S ... ... ... -._ ... ... 21.71 



Zn ... ... ... ... ... ... 0.46 



Unlöshch ... ... ... ... ... 0.22 



99l9 



Der beinahe 0*5 "^/o betragende Gehalt an Zink verräth eine Beimi- 

 schung von Sphalerit, obgleich das zur Analyse verwendete Material sorgfältig 

 durchgemustert war und mit der Lupe keine, wegen des Farbenunterschie- 

 des doch auffallenden Sphaleritpartikelchen, beobachtet wurden. 



Aus den mitgetheilten Winkeln folgt schliesslich für den Arsenopyrit 

 aus Serbien folgendes Axenverhältniss : 



a:fe:c = 0.686: 1 : 1.170. 



Das untersuchte Stück habe ich von Herrn Johann Böckh, Director 

 der königl. ung. geologischen Anstalt erhalten, was zu erwähnen mir eine 

 besonders angenehme Pflicht ist. 



2. Glaudetitkrystalle von Szomolnok. 



.A.ls Fortsetzung zu jener interessanten Mittheilung,* worin Prof. Dr. 

 JosEP Szabó das in Szomolnok (Schmöllnitz) durch Grubenbrand im Jahre 



-i- Földtani Közlöny, 18. 1888. p. 1—5. und 49—51. 



